— as- 

 porterebbe alcuni vantaggi, fra cui quello di abbassare la temperatala necessaria alla 

 conveniente scorificazione del materiale. 



A questo proposito vale il pregio di ricordare che il Kulmann, pur non escludendo 

 che le calci idrauliche possano esistere o formarsi senza il concorso degli ossidi di 

 potassio e di sodio, ammise che per effettuare la trasformazione di grandi quantità di 

 calce in silicato non è necessaria una grande quantità di. questi ossidi, il cui particolare 

 ufficio, durante la cottura dei calcari argillosi, sarebbe quello di facilitare il trasporto 

 successivo della silice sulla calce. Egli fece inoltre osservare che quando gii ossidi 

 alcalini si associano, sia alle calci idrauliche che ai cementi, le proprietà idrauliche di 

 questi prodotti aumentano. 



Si ponga mente che nella cottura dei calcari argillosi o delle mescolanze artificiali 

 ben dosate di argilla e carbonato di calce, atti a produrre cemento portland, la silice e 

 l'allumina diventano attive, ossia acquistano i caratteri della idraulicità alla temperatura 

 di scorificazione combinandosi particolarmente alla calce e producendo silicati, alluminati 

 e silieo-alluniinati, i quali durante la presa e l'indurimento delle malte del cemento 

 vanno soggetti, come fenomeno principale, alla idratazione; alcuni con eliminazione di 

 calce (esempio, silicato tricalcico), altri con assorbimento di questa base (esempio, allumi- 

 nato mono- bi- e fors' anche tri-calcico). L'idratazione è accompagnata da altri fenomeni 

 in parte ancora misteriosi e argomento di discussioni difficili e di giudizi talora opposti 

 più che discordi. 



Nelle malte inveGe di pozzolana, impasti di pozzolana e di calce, questa base, come 

 fu dimostrato e avviene di fatto, è assorbita dalla silice e dall' allumina, generando per 

 via umida composti che probabilmente sono simili a quelli che hanno nascimento nella 

 presa e indurimento delle malte di cemento. Ad ulteriore conferma della formazione di 

 questi composti mi sia lecito ricordare che sottoponendo entro grande bottiglia di vetro 

 all' azione dell'acqua di calce satura un sottile strato della pozzolana di S. Paolo finamente 

 polverizzata e rinnovando nei primi giorni la soluzione poche volte a lunghi intervalli, 

 dopo dodici mesi circa di riposo assoluto potei non solo confermare la sua agglomera- 

 zione o indurimento conseguente all'assorbimento della calce, ma apparvero pure sulle 

 pareti del recipiente tre zone circolari : nella inferiore poco estesa e nella superiore le 

 pareti della bottiglia avevano conservato la loro trasparenza, laddove nella intermedia 

 le pareti stesse assunsero l'aspetto del vetro smerigliato per lievissimo deposito di cristal- 

 lini microscopici, nei quali, dopo accurato lavamento, trovai silice, calce e allumina e 

 molto probabilmente formati da una mescolanza di silicato e di alluminato di calcio, non 

 potendo essere, per le peculiari condizioni dell'esperimento, di silico-alluminato di calcio. 

 Di questo saggio diedi riferimento in una brevissima e modestissima nota pubblicata 

 nelle Memorie della nostra Accademia: Osservazioni preliminari intorno all'adone 

 dell'acqua di calce sulla pozzolana (Serie VI, Tomo VI, 1908-09). 



E mio dovere di aggiungere che anche nella citata relazione sali' analisi della poz- 

 zolana di S. Paolo io parlai degli effetti che ottenni facendo agire l'acqua di calce satura 

 sulla polvere finissima della stessa pozzolana, ignorando che il medesimo esperimento 



